— 268 — 



nicht an dünnen stanniolartigen Blättchen wie vorhin, sondern an weit 

 massiveren Gebilden, die nur vorwiegend nach einer Nebenaxe, daneben 

 auch nach Zwischenaxen gewachsen sind und auch -iP (113) und 3Poc (301) 

 neben der Grundpyramide zeigen. Die Flächen der letzteren oscilliren zu- 

 gleich so vielfach, dass sie den Eindruck einer von Subindividuen bedeck- 

 ten Basis hervorbringen. 



Zwillinge nach P (111) sind unter den durch Reduction aus Lösung 

 erhaltenen Krystallen recht häufig, selten bei den aus Schmelzrluss ent- 

 standenen. An ersteren wurden die unter B, an letzteren die unter A 

 stehenden Winkel gemessen, C enthält die von Miller berechneten Werthe. 



111 



: 331 



A. 

 150° 42' 



B. 



C. 



150° 2i' 



331 



: T10 



147° 52' 





148° 34' 



111 



: 110 





118° 12' 



118° 36i' 



T10 



: 331 



152° 20' 





152° 44V 



33T 



: 110 



149° 43' 





150° 2i' 



T10 : 



: 110 





123° 22' 



122° 30' 



110 : 



: 331 



148° 10' 





148° 34' 



331 



: 111 



151° 2' 





150° 21' 



110 : 



111 





118° 30' 



118° 36f 



111 : 



: 1T1 





118° 28' 



118° 36i' 



III : 



1T0 





122° 49' 



122° 47' 



TU : 



110 





118° 8' 



118° 36V 



Aus den Werthen der zweiten Reihe schliesst Verf. auf eine Tendenz 

 zur Näherung ähnlich liegender Flächen der beiden Individuen und be- 

 gründet dies namentlich für die in der Zone senkrecht zur Zwillings ebene 

 liegenden Flächen (110), (111) und (331). 



Ob die als „zuvor geschmolzenes Zinn" aufgeführte Modifikation von 

 der tetragonalen verschieden ist, hält F. für fraglich, da die Differenzen 

 des spec. Gew. beider nicht grösser sind als diejenigen der von verschie- 

 denen Beobachtern am tetragonalen Zinn ermittelten Werthe, Differenzen, 

 welche offenbar durch zahlreiche Gaseinschlüsse hervorgerufen werden. 

 Letztere bewirken möglicherweise auch hauptsächlich (durch ihre Ober- 

 flächenvergrösserung) die von Rammelsberg aufgefundenen Löslichkeits- 

 unterschiede. Als sicher verschieden sind demnach nur anzusehen die 

 Modificationen : Graues Zinn, rhombisches Zinn (wahrscheinlich bei sehr 

 langsamer Abkühlung unter dem Schmelzpunkt entstehend) und tetragonales 

 Zinn (sowohl durch Reduction aus Lösung wie auch aus Schmelzfluss ent- 

 standen). O. Mügge. 



